Коррозионная стойкость металлического стекла 82К3ХСР

поненциальное уменьшение нагрузки, при которой образуются трещины на сплаве, отожженном при предплавильных температурах при микроиндентиро-вании. Использование эластичных подложек предпочтительнее для определения механических характеристик металлического стекла.

Уменьшение нагрузки, необходимой для образова-

ния трещин после отжига при высоких температурах, обусловлено перераспределением компонентов сплава, изменением его структуры, ростом отдельных кристаллов.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 01-01-00403).

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА 82КЗХСР © И.В. Ушаков, И.Е. Періиякова, В.А. Федоров

Исследования коррозионных свойств металлических стекол представляют собой большой интерес, так как всюду, где эксплуатируются данные материалы, есть вещества, которые взаимодействуют с их поверхностными слоями и разрушают эти слои.

Целью работы являлось исследование скорости коррозии металлического стекла 82КЗХСР, помещенного в растворы серной кислоты с различной концентрацией.

Исследования проводили на равных по размерам образцах, массу которых определяли на аналитических весах. Затем образцы помещали на 24 часа в растворы серной кислоты различной концентрации. После воздействия кислоты образцы взвешивали и определяли относительную разность масс.

Исследованы изменения, возникающие на поверхности металлического стекла, под воздействием раствора серной кислоты. Установлено формирование

характерных концентрических окружностей, предположительной причиной возникновения которых является наличие в приповерхностных слоях дефектов аморфной структуры. Дефекты, являясь концентраторами напряжений, способствуют растворению металлического стекла в этих областях.

Установлено, что металлическое стекло 82КЗХСР, подвергнутое воздействию серной кислоты, имеет наименьшую коррозионную стойкость при 47 % концентрации НгБО,». При высоких концентрациях коррозионная стойкость лимитируется процессами пассивации, а при низких - нехваткой ионов.

По характеру корродирования металлическое стекло может быть отнесено к химически совершенно стойким материалам.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №01-01 -00403).

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЗАИЧНО ЗАРЯЖЕННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ © Т.Н. Плужникова, А.В. Чиванов, В.А. Федоров

В щелочногалоидных кристаллах наблюдается самопроизвольное залечивание трещин скола. Залеченный участок выявляется, как правило, в виде строчки дислокаций, что обусловлено несовпадением рельефа соединяемых поверхностей. Несоответствие рельефа связано как с изгибом берегов трещины, так и с их разворотом на некоторый малый угол в плоскости движения трещины.

Методом компьютерного моделирования оценено изменение сил взаимодействия между поверхностями скола в ионных кристаллах в зависимости от их расположения после раскола.

Установлено, что уже при сдвиге плоскостей на малые доли параметра решетки, сила притяжения существенно уменьшается. Значение силы максимально при взаимодействии заряженных плоскостей без отно-

сительного сдвига и численно равно теоретической прочности на разрыв, что говорит об адекватности данной физической модели реальному кристаллу.

При развороте плоскостей даже на малый угол порядка 1 минуты происходит резкое изменение сил взаимодействия между плоскостями. Дальнейшее увеличение угла разворота сопровождается монотонным снижением значений силы на 2 порядка. Отмечено, что при параллельном сдвиге плоскостей относительно друг друга на полпараметра решетки в одном направлении, и при сдвиге одновременно на расстояние полпараметра в двух направлениях с последующим поворотом, наблюдается резкое понижение амплитуды силы по сравнению со значениями силы в исходном состоянии.

Увеличение числа ионов во взаимодействующих плоскостях ведет к меньшим флуктуациям значений